( 368 ) 



avant les autres éléments; nous avons donc été portés à penser qu'il s'était 

 formé à une température plus élevée que les minéraux dont il est accom- 

 pagné, ce qui s'accorde du reste avec sa difficile fusibilité. 



» Employant la voie ignée, comme dans nos précédentes expériences, 

 nous avons divisé l'opération en deux temps. La matière employée est un 

 verre noir, parfaitement homogène, constitué de manière à présenter en 

 bloc la composition moyenne d'un basalte riche en olivine (6 d'olivine, 

 2 d'augite, 6 de labrador). Dans le premier temps, qui a duré quarante- 

 huit heures, nous avons maintenu le creuset de platine contenant le verre 

 en question au rouge blanc, c'est-à-dire au-dessus de la température de 

 fusion du pyroxène et du labrador. Après avoir prélevé une prise d'es- 

 sai, nous avons, dans un second temps, maintenu le culot au rouge cerise 

 pendant quarante-huit heures. 



» La première phase de l'opération a fourni de nombreux cristaux de 

 péridot englobés dans un magma vitreux brunâtre. Vus en plaque mince à 

 la lumière naturelle, ces cristaux incolores possèdent l'apparence chagrinée 

 et les formes habituelles de l'olivine; ils sont allongés suivant l'arête ^^' 

 et présentent les pointementsg% a' et parfois A'. Ils ont en moyenne o™™, 5 

 de longueur, o°"",2 de largeur. Les clivages h' et g' sont très marqués, 

 comme d'ailleurs dans les échantillons les mieux cristallisés et les plus in- 

 tacts des basaltes naturels. Entre les niçois croisés, en lumière parallèle, 

 ils présentent des colorations très vives, pour l'épaisseur habituelle des 

 plaques minces (o""",©!), et leurs sections symétriques s'éteignent parai !ele- 

 mentà leur longueur. En lumière convergente, ilsoffrent les figures des cris- 

 taux à deux axes, et le plan des axes optiques est perpendiculaire au sens 

 de l'allongement, c'est-à-dire parallèle à A'. Ils sont facilement attaquables 

 aux acides. 



» En même temps que le péridot, il y a eu cristallisation d'octaèdres de 

 fer oxydulé. 



» La seconde phase de l'opération a produit de nombreux microlithes 

 de labrador, allongés suivant l'arête /Jg', maclés suivant la loi de l'albite, 

 présentant des extinctions dont la valeur maxima atteint 3o°, et qui sont 

 associés à des microlithes raccourcis d'augite et de fer oxydulé. Il reste en 

 outre un peu de matière amorphe. 



)) Nous remarquerons que le péridot présente par place des formes nais- 

 santes qui peuvent expliquer quelques-unes des particularités des cristaux 

 naturels, et en particulier les inclusions vitreuses qu'on y observe. Il se 

 montre parfois en cristaux réduits à leur partie périphérique, ou encore en 



